SÉANCE DU 25 JUIN 1906. l539 



Les silicones obtenues ont été anal3sées par la métliode cléciile par Friedel et La- 

 denburg; concurremment, j'ai fait des analyses par combustion. Les résultats sont 

 consignés dans le Tableau ci-dessous. Aux analyses des silicones préparées par attaque 

 des aciers cités plus haut, j'ai ajouté celles relatives à un anhydride siliciformique 

 impur provenant de la préparation du tétrachlorure de silicium, à une silicone obtenue 

 par attaque à froid de l'acier G. 5, à des silicones obtenues par attaque d'un siliciure 

 de fer préparé par rahiniinolhermie et contenant 10 pour 100 de siliciuni. L'attaque 

 de ce siliciure faite à chaud par l'acide chlorhydrique a été très longue, et j'ai recueilli 

 en deux fois le produit obtenu pour voir si une action prolongée du réactif d'attaque 

 ne modifiait pas la composition du produit final. 



H cor- 

 Eau Tigé(coiii- H corrigé Si corrigé Si corrigé Si 

 Désignation. à i5o°. Carbone, bustion). (par potasse). (combustion). (par ainmoii.) (nioyenne). 



Anh. silicif. 



impur.... 0,88 « 1,76 2,62 i,3i 47,6 50,4—48,1—47,6 48,4 



G.2 1,5 2,26 3,o3 1,69 o,85 47,6 46,4— 47>2 47.' 



G.3 0,18 2,5i 1,94 >,44 0,72 46,9 46,6-46,9 46,8 



G.5 2,58 3,23 2,93 2,2? i,ii 50,98 52,1— 52,4— 5o, 3 5i.5 



^/^■-T'-VJ 20,6 1,2 3,24 2,82 i,4i 5o,o— 5o,i — 5o,4 .5o,7 5o,3 



(faiteairoid) ) 



Âluiiiinolhermie. 



I" dépôt... » 0,84 1,63 0,61 o,3o5 44,6 44,2 44,5 



2= dépôt... 0,72 0,34 1,32 0,62 o,3i 44,5 45,2 44,85 



La composition centésimale des composés ternaires décrits par Friedel et Ladenburg 

 est la suivante : 



Anh. siliciformique Si: 52,83 H: 1,88 



Hydr. silicioxalique Si: 45, 90 H:i,64 



Avec l'anhydride siliciformique, 'le volume d'hydrogène dégagé par action de la 

 potasse est double de celui evislant réellement en combinaison; avec l'hydrate silici- 

 oxalique, il lui est égal. C'est pour cette raison que, dans la colonne donnant les 

 quantités d'hydrogène dégagé, j'ai mis deux nombres pour chacun des essais: le 

 premier correspond à la quantité d'hydrogène observée expérinientaleinenl, le second 

 est égal à la moitié du précédent. 



Les silicones sont des composés qu'il est difficile de préparer à l'étal anhydre sous 

 l'action de la chaleur; à partir de 200°, il y a déjà transformation partielle et, à l'ébul- 

 lition du soufre, il y a altération profonde du produit initial. 



Etant données les difficultés d'obtention de produits absolument secs, à moins d'un 

 séjour extrêmement prolongé dans le vide sulfuri()ue, les dosages volumélriques 

 d'hydrogène devront donc seuls être envisagés si l'on veut déterminer la composition 

 des silicones. Quant à la faible teneur en hydrogène des silicones obtenues avec le 

 siliciure de fer fait par aluminothermie, elle s'explique facilement en admettant que 



